Dissoziation der Silikatschmelzen. 317 



Bei 1303° war der Widerstand 164 Q, F = 0-23 Millivolt. 



Nach Minuten / = 1 -4 X 10"^ Ampere 



» 1 » i — 0-75 XlO-3 



» 2 » ^ = 0-468x10-3 



» 3 » f = 0-30 XlO-3 



»4 » i — 0-19 XlO-3 



» 5 » / = 0-13 XlO-3 



»6 » / = 0-09 XlO-3 



Endlich wurde bei Abkühlung noch bei 1100° eine 

 Messung vorgenommen, jedoch sind die Zahlen hier unver- 

 läßlich, da der erhaltene Widerstand von 495 ü nicht mehr 

 genau, die Abkühlung zu schnell und auch die Temperatur 

 während des Versuches noch gesunken war. Die Zahlen sind 

 daher ungenau; jedenfalls ist die Polarisation geringer, wenn 

 auch noch merkhch. Die erkaltete Schmelze war sehr kom- 

 pakt und zum größten Teil krystallinisch, doch war keine rein 

 krystallinische Masse vorhanden, sondern auch etwas Glas 

 zwischen den Kryställchen. Es läßt sich nicht mit Sicherheit 

 behaupten, ob dieses Glas bei 1100° noch nicht erstarrt war; 

 es ist möglich, daß der Polarisationsstrom von dieser unter- 

 kühlten Flüssigkeit herrührt. 



Heller Diopsid. 



Es wurden Versuche mit zwei Arten von Diopsid aus- 

 geführt; erstens mit einem lichten, sehr eisenarmen Kry stall 

 vom Rothenkopf (Zillertal) ausgeführt, dessen Schmelzpunkt 

 früher von mir bestimmt worden war. Die Farbe, welche nur 

 einen leisen Stich ins Grünliche zeigt, deutet darauf hin, daß 

 nahezu das reine Silikat CaMgSigOg vorliegt, soweit Reinheit 

 bei Mineralien überhaupt denkbar ist.^ 



Der Schmelzpunkt dieses Diopsids liegt zwischen 1330 

 und 1350°. 



1 Siehe dessen Analyse in C. Doelter, Über Diopsid, Tschermak's 

 Min. Mitt., N. F., Bd. I, 1879. 



